Die Sprödigkeit von Glas. 
509 
ausführlich besprochenen Erwägungen führten mich zur Fest- 
setzung der folgenden Versuchsvorschriften, an die ich mich von 
O Ö 7 
da ab stets gehalten habe. 
Zuerst wird ein Schlag aus solcher Höhe auf den Würfel 
abgegeben, daß die Schlagarbeit für jeden ccm des Würfel- 
volumens 2 cmkg beträgt. Dieser Wert ist so gewählt, daß 
der erste Schlag bei allen Körpern, die etwa einer Sprödigkeits- 
prüfung unterzogen werden könnten, unwirksam bleibt, während 
ein zwei- bis dreifacher Betrag der Schlagarbeit bei den weniger 
widerstandsfähigen Körpern, wie bei Zementbeton, schon zu 
einer Zerstörung genügen würde. Dann läßt man einen zweiten 
Schlag des Hammers aus der doppelten, einen dritten aus der 
dreifachen und überhaupt jeden n ten Schlag aus der n fachen 
Hubhöhe solange abgeben, bis der Bruch des Würfels herbei- 
geführt ist. Bei sehr widerstandsfähigen Körpern können dazu 
40 und mehr Schläge erforderlich sein; immerhin läßt sich 
aber doch auch bei ihnen der Versuch ohne allzu großen Zeit- 
aufwand durchführen. 
Als Maß für die Widerstandsfähigkeit des geprüften Stoffes 
gilt die gesamte auf 1 ccm des Würfels bezogene Schlagarbeit, 
die bei diesem Verfahren bis zur Zerstörung aufgewendet wurde. 
Für n Schläge beträgt diese Arbeit w(n-j-l)cmkg für 1 ccm. 
Bei aufmerksamer Beobachtung der begleitenden Umstände, 
namentlich des Hammerrücksprungs, kann man auch wohl zu 
einem Urteile darüber gelangen, ob der letzte Schlag ganz 
oder nur teilweise und zu welchem Bruchteile seiner Arbeits- 
leistung er ungefähr zur Herbeiführung des Bruches erforder- 
lich war. Bei der Feststellung der Brucharbeit kann dann der 
letzte Schlag schätzungsweise mit dem entsprechenden Anteile 
eingerechnet werden. Der Schätzungsfehler, den man dabei 
begeht, bleibt übrigens gegenüber den anderen unvermeidlichen 
Versuchsfehlern meist unerheblich. 
Bei den zu praktischen Zwecken ausgeführten Steinprü- 
fungen wei'den in der Regel 6 Würfel des gleichen Materials 
nach den gleichen Vorschriften geprüft. Den Durchschnitts- 
wert der auf die vorher angegebene Weise berechneten Bruch- 
